Porzellan 



in;,', i 



in den porosen Gegenstanden abgelagerten 

 Kohleteilchen im weiteren Verlauf des Bran- 

 des eine sehr schadliche Gasentwickelung und 

 soniit Blasenbildung innerhalb des sinternden 

 Scherbens und der geschmolzenen Glasur 

 bervorrufen. Die stets innerhalb des noch 

 porosen Scherbens abgeschiedenen Kohle- 

 teilchen miissen daher vor dem Erweichen 

 der Glasur wieder durch eine kurze Zeit 

 dauernde, scliwache Oxydation entfernt \ver- 

 den. Um aber eine Wiederoxydation der 

 Eisenverbindungen zn vermeiden, brennt 

 man wahrencl des iibrigen Teils des Brandes 

 annahernd neutral oder ganz schwaeh redu- 

 zierend. Nur auf diese Weise liiBt sich ein 

 rein weiBes Porzellan herstellen, denn die 

 geringen Mengen von Eisenoxydulverbin- 

 dungen in Scherben und Glasur iiben keinen 

 EinfluB auf die Farbe aus. 



Kine zu starke oder zu lange anhaltende 

 Eeduktion erzeugt einen blaulichen oder 

 grauen Scherben. dessen Farbe jedenfalls 

 nicht nur durch fein verteilte Kohleteilchen, 

 sondern auch durch die gleichzeitige Gegen- 

 wart von Eisenoxydul und zu nieclrigen Oxy- 

 dationsstufen reduziertem Titan bedingt ist. 



3. Eigenschaften des Porzellans. 

 3 a) Spezil'isches Gewicht. Das spezi- 

 fische Gewicht des Porzellans niinint, wie 

 schon erwahnt, wahrend des Brandes ab und 

 betragt bei gargebranntem Hartporzellan, 

 je naeh seiner Zusammensetzung, 2,3 bis 2,5. 



3b) Porositat. Gargebranntes Porzellan 

 entliiilt zwar sehr yiele mikroskopisch kleine 

 Luftblaschen, ist jedoch nicht im ublichcn 

 Sinne poros und niinint daher kein Wasser 

 auf. Taucht man ein Porzellanbruchstuck 

 in eine wiisserige oder alkoholische Losung 

 eines organischen Farbstoffes, so liiBt sich 

 der letztere bei gutem Porzellan vollkommen 

 abspiilen, ohne im geringsten aufgesogen zu 

 werden. 



30) Gasdichtigkeit. Bei gewohnlicher 

 Temperatur ist Porzellan vollkommen gas- 

 dicht; bei hoherer Temperatur ist das un- 

 glasierte Porzellan nicht absolut dicht, doch 

 wird durch die Glasurschicht Gasdk-htig- 

 keit erreicht. Glasierte Eohre aus Berliner 

 Porzellan halten bei 1300 noch Vakuuin aus. 



3d) Schmelzbarkeit. Porzellan besitzt 

 als inhomogenes Gemenge natiirlich keinen 

 eigentlichen Schmelzpunkt; eine Erweichung 

 niacht sich schon bei verhaltnismafiig niedriger 

 Temperatur bemerkbar, und zwar erweicht die 

 Glasur wesentlich friiher als der Scherben. 

 Gegen 1300 C kann bei dunnwandigen Gegen- 

 standen schon eine Deformierung eintreten. 

 Die Glasur zeigt sogar schon gegen 1000 C 

 eine geringe Erweichung. 



3e) Ausdehnungskoeffizient. Der 

 Warineausdebnungskoeffizient hangt in erster 

 Linie von der Zusammensetzung der Masse 



ab; im allgemeinen nimmt er init dem Feld- 

 spatgehalt zu; groBerer Quarzgehalt ver- 

 ringert ihn. Bei konstanter Zusammensetzung 

 wird der Ausdehnungskoeffizient um so 

 kleiner, je holier die Brenntemperatur ist. 

 Die Ausdehnungskoeffizienten von Scherben 

 und Glasur unterscheiden sich bei Hartpor- 

 zellan nur wenig, soilaB Haarrisse in der 

 Glasur bei gutem Porzellan nicht auftreten. 

 Der Ausdehnungskoeffizient verschie- 

 dener Hartporzellane liegt etwa zwischen 

 0,0000025 und 0,0000065, betragt also nur 

 etwa Y* bis y, desjenigen der gewohnlichen 

 Gliiser. 



3f) Kompressibilitat. Die kubische 

 Kompressibilitat ist bei hohem Quarzgehalt 

 geringer, bei hohem Feldspatgehalt etwas 

 groBer, und zwar liegen die Werte etwa 

 innerhalb der Grenzen l,4xlQ- 6 und 

 l,8xlO- 6 . 



3g) Festigkeit. Die Druckfestigkeit 

 ist sehr groB und betragt bei gutem Hart- 

 porzellan 4000 bis 5000 kg/qcm. Die Zug- 

 f us t i nkeit ist nur annahernd feststellbar und 

 betragt im Mittel 1000 bis 2000 kg/qcm. Die 

 Biegungsfestigkeit (Biegungsmoment 

 durch Widerstandsmoment) ist zu 400 bis 

 500 kg/qcm ermittelt worden. 



3h) Elastizitatsmodul. Der Elastizi- 

 tiitsmodul bezogen auf kg und qcm wurde 

 fiir Hermsdorfer Porzellan zu 540000 bis 

 710000 bestimmt. 



3!) Schallgeschwindigkeit. Die 

 Schallgeschwindigkeit in Hermsdorfer Por- 

 zellan betragt 4900 bis 5200 m/sec. Je 

 schlechter ein Porzellan, um so geringer ist 

 die Schallgeschwindigkeit. 



Da die Ho'he des Tones, welchen Porzellan 

 beim Anschlagen gibt, von der Schallge- 

 schwindigkeit abhangt, so kann die Giite auf 

 diese Art annaherungsweise gepriift werden, 

 indem der Ton um so holier und reiner ist, 

 je besser die Qualitiit des Porzellans ist. 



Nach neueren Untersuchungen gibt mit 

 Natronfeldspat hergestelltes Porzellan keinen 

 so hellen Ton, wie Kah'feldspatporzellan, 

 eine Erscheinung, deren Ursache bisher noch 

 nicht aufgeklart worden ist. 



3k) Hiirte. Die Hiirte des nnglasierten 

 Porzellans, ausgedriickt in der Mohsschen 

 Harteskala, betragt etwa 7, bei der Ober- 

 flachenschicht der Glasur etwas mehr, un- 

 gefahr 8. 



3!) Wiirmeleitfahigkeit. Die Warme- 

 leitfahigkeit, bezogen auf Silber = 100, be- 

 tragt etwa 0,04 und nimmt mit steigender 

 Temperatnr zu. 



3111) Spezifische Warrne. Die spezi- 

 fische Warme von Hartporzellan betragt im 

 Mittel etwa 0.17. 



311) Elektrische Leitfahigkeit. Der 

 elektrische Widerstand ist bei gewohnlicher 

 Temperatur aufierordentlich groB, etwa 200 



67* 



